— 255 



il vetro delle pareti aveva conservato interamente la sua trasparenza : al di sopra di 

 quella notai una seconda zona alta dodici centimetri circa, sulle pareti della quale si 

 era formato un tenue deposito bianco di piccolissimi cristalli abbastanza visibili ad 

 occhio libero, i quali furono ben distinti coir aiuto del microscopio : infine nella parte 

 più alta della bottiglia eravi un' altra zona priva di deposito, nella quale perciò il 

 vetro aveva conservato, come nella più bassa, la primitiva trasparenza. 



Trascorso il tredicesimo mese, aprii il recipiente ; versai fuori la soluzione limpida, 

 nella quale feci gorgogliare anidride carbonica per assicurarmi che conteneva ancor 

 calce in abbondanza ; lavai quattro volte con acqua distillata tanto la pozzolana ade- 

 rente al fondo, quanto il deposito cristallino esistente sulle pareti della bottiglia. Dopo 

 di che ruppi il recipiente ; misi da parte la parete del fondo a cui aderiva la pozzo- 

 lana, e dai cocci delle pareti laterali esportai il deposito bianco cristallino, scioglien- 

 dolo con acido cloridrico piuttosto concentrato, il quale non diede il minimo indizio 

 di effervescenza e quindi delia presenza di carbonato di calce. 



Da questa soluzione acida, contenente tutti gli elementi del deposito bianco cri- 

 stallino che si era formato sulle pareti laterali della bottiglia, ricavai : 



Si0 2 gr. 0, 0460 



Al 2 O s » 0, 0170 



CaO » 0, 1025 



MgO traccie 



gr. 0, 1655 



Siccome non è ammissibile che, nelle condizioni nelle quali si è formato il depo- 

 sito cristallino, si possa produrre silico-alluminato di calcio, così i risultati di questo 

 saggio analitico portano a concludere con sufficente sicurezza che esso è una mesco- 

 lanza di silicato e di alluminato di calcio, con prevalenza del primo sale. Ma qua- 

 lunque congettura sulla loro composizione sarebbe arbitraria, non essendo possibile 

 separare 1' uno dall' altro, ne di riconoscere almeno, in mancanza di altre ricerche, la 

 composizione di uno di essi. 



Le altre ricerche cui alludo e che saranno argomento di una seconda Nota, con- 

 sisteranno principalmente nel ripetere il saggio eseguito sulla pozzolana, facendo agire 

 separatamente 1' acqua di calce sola e 1' acqua di calce cui siasi aggiunto un po' di 

 idrossido di potassio o di sodio sopra le polveri di allumina e di silice idrate, dis- 

 seccate semplicemente all' aria a temperatura ordinaria. Con questi tentativi il quesito 

 potrà essere risolto se sulle pareti della bottiglia si avranno, come colla pozzolana, 

 depositi cristallini di silicato in un caso, e di alluminato nell' altro, od almeno di 

 uno di essi. 



Non è ancora improbabile che queste future ricerche possano fornire una spiega- 

 zione soddisfacente della parte che gli alcali, contenuti in relativa abbondanza nella 

 pozzolana di Roma e in forma facilmente solubile nell' acido cloridrico, hanno nella 



